agg 
I piccoli cerchi indicano i punti che si ottengono coi numeri della suddetta ta- 
bella. Tracciando una linea ZM che passi in vicinanza dei punti determinati dalle 
misure, si riconosce che questa curva è convessa in basso dapprima, poi diviene sen- 
sibilmente retta. Dunque per piccoli valori della forza magnetica, la variazione di 
resistenza cresce più rapidamente che non la forza stessa; ma a partire da circa 
F—=10000 M, è cresce sensibilmente in proporzione di F. 
24. Feci alcune esperienze a temperature superiori all’ordinaria, onde vedere 
se la variazione di resistenza prodotta dal magnetismo nel bismuto, cangiava valore 
col riscaldamento. 
A questo scopo la lastrina in esame era circondata da una cassettina di rame 
piena d’olio, contenente inoltre un termometro ed un filo ripiegato che serviva da 
agitatore. 
Riscaldavo grado a grado l’olio, e a temperature successivamente elevate facevo 
le misure. Dapprima facevo la lettura 7 sul reocordo, coll’arco di rame che escludeva 
la resistenza del bismuto, poi la Za senza l’arco, e tenendo sempre la cassettina entro 
cui stava il bismuto, lontana dai poli dell’elettro-calamita, quindi la 73 colla cas- 
settina fra i poli. Osservavo poi in pari tempo le temperature #,t al momento in 
cui facevo le due misure /, ed 73. Colla formola dell’articolo 8 potevo quindi calco- 
lare la resistenza del bismuto alla temperatura # fuori del campo magnetico, ed alla 
temperatura # esposto al magnetismo. La temperatura # era in generale qualche poco 
inferiore a t, per il raffreddamento che subiva l’olio fra l’una e l’altra misura. 
Coi valori ottenuti, potevo allora costruire due curve, la prima prendendo per 
ascisse le temperature # e per ordinate le corrispondenti resistenze del bismuto lon- 
tano dai poli, l’altra prendendo come ascisse le temperature # e per ordinate le resi- 
stenze offerte dal bismuto collocato nel campo magnetico. In tutti i casi trovai sempre 
che le due curve non hanno un andamento parallelo; ma che invece al crescere della 
temperatura la curva superiore, che è quella delle resistenze misurate sotto l’azione 
del magnetismo, si accosta di più in più alla curva inferiore. Dunque 0 diminuisce 
sempre al crescere della temperatura; anzi diviene in generale piccolissimo verso 110°. 
La diminuzione del valore di d è assai più rapida colle sbarrette temprate che 
colle altre. Le seguenti tabelle XXXII, XXXIII, XXXIV offrono i risultati ottenuti 
con tre diverse sbarrette di bismuto; » ed 7° indicano le resistenze del bismuto senza 
o con azione del magnetismo. 
XXXII. XXXIII. 
i r tv 7; t r dI n! 
199,8 | 0,03564 ||  19°,3 | 0, 03659 200,5 | 0,07119 || 20%5 | 0,07238 
39,2 3499 ERA 3589 32, 3 7060 || 31,1 7176 
45,9 3479 44,5 3554 40,5 6996 39,3 111 
58,3 3425 56,5 3490 56,3 6883 51,5 6981 
74,9 3361 7a i SAI Has 6710 69,5 6790 
90, 5 3316 85,9 | 3359 93,5 6552 817 6611 
110,5 3271 || 108,5 3299 103, 5 6459 || 100,5 6500 
